15 



lieh anzunehmen ist, so ist er nur ein äusserst geringer gewesen. 

 Die Kohlensäure und Phosphorsäure fordern nämlich , um koh- 

 lensauren Kalk und phosphorsauren Kalk mit 3 Atomen Basis 

 zu bilden, 54,75 pCt. Kalk. 



Es verdient besonders berücksichtigt zu werden , dass ein 

 so reiner, aber so entschieden nicht krystallinischer Kalk wie die 

 Kreide bei dem Schmelzen ein so mürbes und bröckliges Gestein 

 abgiebt, weil die Volumverminderung eine so sehr bedeutende 

 ist. Ich fand das spec. Gewicht dieser geschmolzenen Kreide 

 bei 11 Grad C. zu 2,7198 bis 2,7229. 



2. Glimmer nach Andalusit. 



Von Herrn Roth in Berlin. 



Ein gütigst von Herrn G. Rose mitgetheilter veränderter An- 

 dalusitkrystall von Lisenz, der auf seiner Oberfläche und im In- 

 nern grosse Blätter von weissem Glimmer zeigte und übrigens 

 ganz in grauen Cyanit umgeändert war, ergab bei der Analyse 

 Folgendes. 



Der Glimmer fand sich zusammengesetzt aus 

 Kieselsäure . . . 44,71 pCt. 

 Eisenoxyd. . . . 4,12 - 

 Thonerde .... 35,29 - 



Kalk 0,98 - 



Talkerde .... 0,39 - 



Glühverlust . . . 5,69 - 



Alkalien (Verlust) . 8,82 - 



100,00 pCt. 



Nach dem Glühen hatte das weisse Pulver seine Farbe 



nicht verändert ; der Verlust ist als Wasser betrachtet. Da die 



vorhandenen Glimmeranalysen gar kein oder nur sehr wenig 



Natron ergeben, so ist nur Kali angenommen worden. Darnach 



ergiebt sich bei einem Sauerstoffgehalt von 



R : Ä : Si : H 



= 1 : 9,10 : 12,00 : 2,61 



für diesen Glimmer die Formel 



Sauerstoff 23,23. 







1,23. 







16,48. 







0,28. 







0,16. 



(Was 



ser) 



5,05. 



(K) 





1,50. 



